Vi rapporterar om tillverkning av enkomponents, stam responsive microlens arrays med realtid tonfiskbarhet. Den konkava linsen array tillverkas genom att mönstra hårt oxidskikt på en dubbelriktat förtöjd mjuk elastomer, poly-dimetylsiloxane-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Den konvexa microlens array är replika formas från konkava linser i PDMS. På grund av skillnader i linsbildningsmekanismer visar de två typerna av linser olika antal fokala längder som svar på den tillämpade stammen: stora fokala längdförändringar observeras från konkava mikroliner array, medan det från konvex microlens array är mycket mindre. 6 och integrerade mikrofluidiska kanaler, 7 för att tona linsens form, refraktionsindex, och det omgivande mediet. Icke desto mindre, de flesta av dessa mikrolens matriser är multikomponentsystem, och kräver komplexa tillverknings- och monteringsprocesser. Ofta kan linsens brännvidd inte ställas in kontinuerligt i realtid. I detta dokument rapporterar vi om tillverkning av en enda komponent, stam responsive, microlens array  med både konkava och konvexa med realtid tonfiskbar fokus. Den konkava linsen array skapas genom instängd buckling av en mjuk elastomer, poly-dimetylsiloxane---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- På grund av extrem moduli missmatchning mellan det hårda silikatskiktet och den mjuka PDMS  på E = 2 MPa påträffas buckling vid frisättning av prestränad tvåskiktsfilm, vilket bildar rynkiga mönster spontant. 8, 9 Om oxidationen och därmed bucklingen är begränsad till ett område som är mindre än våglängden av de oslipade rynkorna, kommer mikrolens struktur att erhållas. 10 Tidigare, liknande strategi har använts för att skapa microlens array genom svullnad en mönstrad oxid/PDMS bilayer struktur med akrylatmonomerer, följt av polymerisering. 10 Sådana formade linser är styva och inte svåråtkomliga. Eftersom mikrolens matris i vårt system skapas genom mekaniskt stretching inducerad buckling, linsen form kan justeras reversibelt i realtid genom att helt enkelt tillämpa mekanisk belastning. I korthet tillverkades mikrolinsmatrisen som följer. Ett plant PDMS- ark med en tjocklek på 0, 5 mm förbereddes genom att blanda PDMS prekursor  på 615 RTV, GE Silicone och härdningsmedel på 10: 1 wt/ wt på två glasrutschbanor åtskilda av distanser, följt av termisk härdning vid 65°C under 4 timmar. PPDMS- remsan klämdes fast på fyra kanter  på fig. 1 till, lämnar ett center utrymme på 25 till 25 mm 2 och sedan sträckt till 20% stam i båda plana riktningar samtidigt  till Fig. - Vad är det för fel på dig? Ena sidan av den utsträckta PDMS-ytan var maskerad med en överföringselektronmikroskopi, TEM på kopparnätet  och Fig. 1 till c med sexkantigt packade hål array  en diameter på 37 m och hål till hål avstånd på 62 m en för ultraviolett ozon behandling  på UVO-Cleaner modell 42, Jelight Company, Inc. på 30 min Fig. 1 ska skapa ett tunt silikatskikt på de utsatta regionerna. Området kring TEM-nätet och baksidan av PDMS-filmen täcktes av whiskytejp. Masken togs sedan bort efter UVO  och Fig. 1 och PDMS remsan släpptes i båda plana riktningar samtidigt, vilket resulterar i en konkava microlens array  och Fig. En gång till. I intervallet för prestrain-nivåer på 10 %-30 % och UVO-behandlingstid på 15–60 minuter observerades alltid konkava linser. En möjlig förklaring kan vara att de rena PDMS som omger de mycket styvare oxiderade PDMS trycks ut på grund av tryckkrafter, vilket gynnar buckling av de oxiderade PDMS inåt snarare än utåt. När det oxiderade lagret är något spännt inåt, fortsätter det att spänna i samma riktning, vilket resulterar i bildandet av konkava microlens array. För att få konvex microlens array, replikerade vi konkava microlens array i PDMS. De tillverkade mikrolinserna verkade vara mycket enhetliga. Tvåan och tvåan. Linsdiametern D och tjockleken h för konkava mikrolinsmatrisen mättes med hjälp av atomkraftsmikroskopet (AFM) som 45,9 respektive 1,53 m, medan motsvarande värden för konvexa mikrolinsmatrisen var lite större, 46,3 respektive 2 m. Linsdiametern D är mycket större än diametern på hålen i kopparnätet, 37 m. Vi misstänker att detta beror på att kontakten mellan TEM-nätet och PDMS-plåten kanske inte är helt platt, särskilt runt gallerkanten, och ozonet kan sprida sig genom kopparnätet i viss utsträckning, vilket resulterar i större linser. Den fokala längden av microlens matrisen vid olika mekaniska stammar mättes med optiskt mikroskop  på Olympa-a på Elektronisk post: shuyang@seas.upenn.edu. TILLÄMPAD FYSIKLÖSNING 91, 251912 2007
Chandra m.fl. REF-byggda konkava och konvexa elastiska mikroliner matriser vars fokala längder är avlastbara genom stretching.